647 



trirt worden ist, ergibt schon ein Blick auf die Analyse des letzteren. 

 Das Fahlerz ist eisenschwarz, von lebhaftem fettähnlichem Metallglanze 

 und 5,095 spec. Gew. Es besteht nach einer von J. Oellacher ausgeführten 

 Analyse aus: 



Schwefel . . . . '21,90 oder 



Arsen 0,31 Schwefelarsen .... 0,51 



Antimon .... '23,45 Schwefelantimon . . . 32,81 



Wismuth ... 1,57 Schwefelwismuth . . 1,93 



Kupfer 32,19 Halbschwefelkupfer . . 40,31 



Quecksilber . . . 17,32 Schwefelquecksilber . . 20,09 



Eisen 1,41 Schwefeleisen . , . . 2,22 



Kobalt 0,23 Schwefelkobalt .... 0,35 



Zink 0,10 Schwefelzink .... 0,15 



Gangart .... 1,39 



Das oben erwähnte bleigraue Mineral hatte Sandberger schon früher 

 wegen seines Löthrohrverhaltens, seiner Farbe und Härte (2,5) für Kupfer- 

 glanz (Cuo S) gehalten und fand diese Ansicht durch neuerdings in einer 

 kleinen Druse entdeckte Krystalle, sowie durch das Kesultat einer quanti- 

 tativen Analyse bestätigt. Die Krystalle bestehen entweder nur aus der 



Grundpyramide P oder der Combination P . 2POO und zeigen keine Spur 

 der sonst so häufigen geraden Erdfläche OP. Eine quantitative Analyse 

 konnte mit ihnen leider nicht vorgenommen werden, qualitativ wurde nur 

 Schwefel und Kupfer gefunden. Die in den Höhlungen mit Zinnober und 

 Eisenspath erfüllte Masse, in welcher sie sassen, stand aber in grösserer 

 Menge zu Gebot und wurde in dem Laboratorium des Herrn Dr. Hilger 

 durch Herrn Dr. Prior quantitativ untersucht. Das Resultat war : 



Schwefelquecksilber . . 24,70 



Schwefelkupfer .... 46,85 

 Unlösl. Rückstand ... 1,04 



Eisenspath (Verlust) . . 27,41 



Der Gehalt an Zinnober und Kupferglanz verhält sich in dem Fahl- 

 erze wie 20,09 : 40,31 oder 1 : 2,0, in dem Gemenge = 24,70 : 46,85 oder 

 1 : 1,9. Hieraus folgt unzweifelhaft, dass bei der Zersetzung des Fahl- 

 erzes keine nennenswerthe Quantität Schwefelquecksilber weggeführt wor- 

 den sein kann. Schwefelantimon aber enthält die Substanz überhaupt nicht 

 mehr, es ist ausgelaugt worden. Nach den örtlichen Verhältnissen ist nur 

 an Schwefelbaryum als Lösungsmittel zu denken, da auf dem Gange schwe- 

 felsaurer Baryt nicht selten vorkommt und das Nebengestein (Kohlensand- 

 stein) reichlich organische Stoffe zur Reduction desselben darbietet. Der 

 auch sonst als secundäres Product in der Natur beobachtete Kupferglanz 

 geht jedenfalls aus Quecksilberfahlerz nur in der eben erwähnten Weise 

 hervor, aber Zinnober bildet sich aus ihm auch noch auf anderem Wege, 

 nämlich durch Oxydation der übrigen Bestandteile. 



Untersucht man das grüne erdige Gemenge, welches als letzter Rest 

 bei der Zersetzung desselben übrig bleibt, so überzeugt man sich bei Be- 

 handlung mit Salpetersäure oder Ammoniak leicht, dass dasselbe aus Ma- 

 lachit, hochgelbem Stiblith (&b -Sb) und einem rothen Pulver besteht, 



